( "4i ) 



» La dilatation du trépied de platine étant déterminée, l'étude de la di- 

 latation d'un cristal ou d'un corps quelconque peut s'effectuer avec facilité 

 sur de faibles épaisseurs atteignant seulement quelques millimètres, et à 

 l'aide de surfaces polies, également très-petites; car les franges ou anneaux 

 que l'on observe peuvent être amplifiés dans la lunette avec des oculaires 

 convenables. 



» Lorsque le cristal n'est pas de nature à être bien poli, on dispose à sa 

 surface, et reposant sur trois saillies ménagées à dessein, un très-petit miroir 

 du même platine que le trépied, la face polie en regard du plan de verre. 

 Les franges se produisent alors avec facilité, et la dilatation du corps se me- 

 sure aussi bien que s'il était seul sans le miroir; il est clair, en effet, que 

 dans cette circonstance la dilatation du miroir est exactement compensée 

 par la dilatation des vis, auxquelles on est obligé de donner un accrois- 

 sement de longueur précisément égal à l'épaisseur du miroir. 



» 11 convient d'ajouter que pour donner une parfaite immobilité au cristal, 

 on a été conduit à le faire reposer sur le plateau du trépied par l'intermé- 

 diaire de trois petites pointes mousses soulevées à l'aide d'un burin sur la 

 surface polie du platine. 



» Enfin le petit espace où se forment les anneaux, et qui donne lieu dans 

 les calculs à une légère correction, est pris généralement de la même épais- 



seur s = — de millimètre, mesurée au moyen des divisions que portent 



les tètes des vis du trépied. 



» L'épaisseur è de la substance doit, dans tous les cas, être préalable- 

 ment mesurée avec un spliéromètre très-sûr. 



» Pour chaque substance on a fait au moins trois observations complètes, 

 c'est-à-dire comprenant chacune dix déterminations de la position des 

 franges, toujours à des températures parfaitement stationnaires. Il a paru 

 préférable de commencer par la température la plus élevée, environ 70 de- 

 grés; puis de passer à une température moins élevée, environ 45 degrés; 

 enfin à la température ambiante comprise entre 10 et 20 degrés. 



» Le coefficient de dilatation a g de la substance, correspondant au degré 

 moyen (/, se calcule au moyen de la formule suivante 



u o e( y_,) 



» ). est la longueur d'onde du rayon jaune = o' mn , 000 5888; 



C. B., 1866, 1" Semestre. (T. LX1I, 1N° 22.) ' ^9 



